— 411 — 



Acido silícioo 3,67 



Acido titánico 3,58 



Vestigios do azuíre, fós- 

 foro y pérdida 0,28 



100,00 



Como so deduce del análisis, el mineral en cuestión 

 no es hierro oligisto puro, sino una mezcla de éste con 

 hierro oxid alado ó magnético; pero, predominando el 

 óxido férrico sobro el equivalente necesario para formar 

 este último compuesto, he creido deberlo clacificar como 

 hierro oligisto. 



El procedimiento analítico que he observado, es el si- 

 guiente: 10 gramos del minci'nl pulverizado fueron tratados 

 por el ácido clorhídrico fumante, en gran esceso. Cuan- 

 do el hierro estuvo disuelto, se evaporo el todo hasta 

 la sequedad en baño maria. El producto humedecido con 

 el ácido clorhídrico, y tratado por el agua, se flltró, de- 

 jando y\n residuo insoluble en el filtro. 



El liquido filtrado so extendió en el agua hasta formar 

 (.1 volumen do 500. ce. 



De estos so tomaron 100. ce, en los que fué dosado el 

 hierro, la alumina, el manganeso, y la magnesia, por los 

 métodos comunes. 



En otros 100. ce Ijusipié el ácido sulfúrico por ol clo- 

 ruro baritico; y en otros 100. ce el ácido fosfórico con el 

 molibdato amónico; poro siendo tan insignificantes lo.s 

 precipitados obtenidos, expreso solo como vestigios la 

 cantidad de azufre y de fósforo existente en el mineral. 



Con otros 50. ce, que representan un gramo de mine- 

 ral, dosé el hierro existente al estado de protóxido por 

 medio del bi-cromato potásico, deduciendo el resultado 

 de la proporción del peróxido antes o))tenida. 



Por lo que toca al residuo insoluble en el ácido clor- 

 hídrico fumante, se calcinó y pesó. Disgregóse luego por 

 medio del bi-sulfato potásico en crisol do platino, y so- 

 bre el residuo se dosó la sílice y el ácido titánico di- 

 rectamente, y por diferencia la alúmina. 



Observaré ahora que 60. 9 p.§ de metal puro, unido 

 á los otros datos que se desprenden del análisis, colocan 

 al mineral que me ocupa entre los mas preciosos para 

 la csplotacion del hierro en alta escala. 



Debe suponerse, ademas, q.ue la formación sea muy 

 extensa, pues nunca se presenta aislado ó en espacios 

 muy limitados bajo la forma y composición que lo ca- 

 racterizan. 



Algo mas me afirma en esta suposición la existencia, 

 en Catamarca, de otro mineral do hierro que ha sido ya 

 analizado y dado á conocer por mi colega y amigo. Se- 



